22i PARANTHINE. 



Analyses :/delaStrogonowite, par Hermann; g de la Nu t- 

 tallite vert noirâtre cristallisée, par Rath. 



....... • Perte 



Si Al Fe Ca Mg Na K au feu Dens. 



f. 40,38 28,57 0,89 20,20 » 3,30 » 6,40 = 100,14 2,79 



Fe 



g. 44,40 23,52 3^79 20,18 1,01 2,09 0,51 1,24 = 98,74 2,79 



PARANTHINE. Wernérite. Scapolite. Spreustein; Schmelz- 

 stein; Werner. Ekebergite. Tetraklasit; Hausmann. Pyramida- 

 ler Elaïn-Spath ; Mohs. 



D'après M. de Kokscharow, les cristaux offrent des incidences iden- 

 tiques à celles de la meïonite. Combinaisons observées: mh> a 1 ; 

 m A 1 a 1 a 1/3 ; m h 1 p a 1 ; m h 1 p a 1 a 1/3 , fig. 110, pi. XIX ; m h 1 h~ 

 pa 1 ; mh} A* a 1 ; mh l a l a 3 ; m h> h- a 1 a m a 3 ; mh> h? p a 1 a 3 . 

 Les faces h 2 et a 3 sont quelquefois hémièdres. Les prismes sont 

 souvent allongés suivant l'axe vertical. Clivage net suivant m, 

 moins net suivant h 1 . Cassure inégale. Transparente; translucide 

 ou opaque. Double réfraction plus ou moins énergique à un axe 

 négatif. w = 1,566 £ = 1,545 ray. rouges, dans des cristaux lim- 

 pides d'Arendal. analysés par M. Damour (1). Eclat vitreux, sou- 

 vent gras ou nacré dans la cassure. Incolore; blanche; grisâtre; 

 jaunâtre; verdâtre; rouge; bleu de ciel (glaucolite). Dur. = 

 5 a 6, variant avec l'état d'altération des cristaux. Dens. = 2,63 

 a 2,79. 



Au chalumeau, blanchit et fond plus ou moins facilement en un 

 verre bulleux. Colore souvent la flamme en jaune et donne dans 

 le tube ouvert une légère réaction de fluor. Plus ou moins facile- 

 ment attaquée par l'acide chlorhydrique. 



R*, Al 2 , Si 6 ; R= (Ca, Na, É, Mg) : Silice 49,04 Alumine 28,07 

 Chaux 22,89. 



Analyses : d'une Ekebergite en cristaux et amorphe, vert noi- 

 râtre ou gris verdâtre, de Laurinkari en Finlande (indiquée à tort 

 comme d'Hirvensalo par Nordenskiold), a, par Wolff; d'une Eke- 

 bergite de Pargas, 6, par Hartwall; d'une glaucolite du lac Baï- 

 kal, c, par Rath; d'une paranthine en cristaux transparents 

 d'Arendal, d, par Damour; d'une scapolite amorphe bleue, de 



(1) Je ne puis pas répondre de ces indices comme de ceux que j'ai obtenus pour 

 la meïonite et le dipyre de Pouzac, parce que le cristal employé n'ayant pas ses 

 faces suffisamment planes, il a fallu le faire tailler en prisme et que l'arête de ce 

 prisme n'était pas rigoureusement parallèle à l'axe, quoique s'écartant peu de cette 

 direction. 



